( '293 ) 



" I^a cornue A, qui dbite le plus, a reu le mercure retir t la fin de la 



distillation : la cornue B a reu le mercure retir au commencement. 



> 



Mercure distille dans 



le mme temp. 



Premire opration. Cornue A, contenant loogrammes.. . . 9*'^>o 



Cornue B, contenant loo grammes.. . . 49*'^>o 



Deuxi/ne opration. Cornue A , contenant i oo grammes. . . . 5''', 7 



CornueB, contenant 100 grammes.. . . 4'''>5 



" Il faut avoir soin , dans ces distillations comparatives, de modrer la tem- 

 prature du bain d'alliage , ds que le mercure commence tapisser le dme 

 de la cornue. 



" Du mercure affect d'une manire aussi marque dans son mode de dis- 

 tillation devait offrir quelque diffrence dans son degr de puret; mais j'ai 

 vainement cliercb constater cette diffrence par les ractifs. Le mercure 

 du premier et celui du dernier kilogramme se sont comports de la mme 

 faon dans tous les essais que j'ai tents. 



J'ai song alors rechercher si l'addition de mtaux trangers , en quan- 

 tit assez petite pour chapper l'analyse, ne pourrait pas changer la vola- 

 tilisation du mercure. 



" Ti'exprience m'a fourni des rsultats trs-dignes d'intrt: il suffit, en 

 effet, d'un millime ou mme d'un dix-millime de mtal tranger pour que 

 le mercure, soumis la distillation parallle des deux cornues, prsente les 

 diffrences les plus caractristiques. 



Un dix-millime de plomb ajout au mercure arrte presque entire- 

 ment sa distillation. 



Dans ces expriences comparatives, j'ai toujours eu soin d'iulroduire 

 dans la cornue A , lgrement acclratrice , le mercure qui distillait plus dif- 

 ficilement. 



" .le consigne ici les nombres fournis aprs l'addition du plomb : 



Sur I op grammes de mercure. Mercure distill dans 



le mme temps. 



Premire opration. Cornue A, mercure additionn de -j-j-i-j^ de plomb. 5^'",o 



CornueB, mme mercure, sans plomb. ..... 67*', o 



Deuxime opration . Cornue A, mercure additionn de -^fj-j- de plomb. 2"', 2 



CornueB, mme mercure , sans plomb 55''',o 



" Le zinc a t substitu au plomb, toujours dans la proportion d'un dix- 

 millime, li'intluence s'est exerce dans le mme sens. 



